117 
de  i/Académie  de  Saint  - Pétersbourg. 
118 
Platinplatten  als  Anoden  und  Catoden  in  die  Auflösung  einzu- 
lassen, und  so  fortzuwirken,  bis  alles  Gold  sieb  niedergeschla- 
gen batte,  oder  auf  den  Boden  der  Kiste  gefallen  war.  Der 
Versuch  gelang  vollkommen,  und  die  letzte  Probe  mit  einem 
ganzen  Liter  gab  kaum  eine  Spur  Goldes. 
Die  Cyanauflösungen  wegzuwerfen,  nachdem  man  auf  gal- 
vanischem Wege  so  viel  als  nur  immer  möglich  das  Gold  aus- 
geschieden  hatte,  würde  sowohl  wegen  der  Qualität  als  der 
Quantität  der  darin  enthaltenen  Salze  schade  gewesen  sein. 
Freilich  ist  es  wahr,  dass  sowohl  das  Cyankalium  als  das 
Aetzkali  dieser  Auflösungen,  nachdem  sie  einige  Monate  in 
Anwendung  gewesen  sind,  sich  theilweise  in  kohlensaures 
Salz  verwandeln;  aber  immer  musste  das  Ganze  noch  eine 
hinreichend  grosse  Menge  des  erstem  (Cyankalium’s)  enthal- 
ten, welche  auf  irgend  eine  Weise  nutzbar  gemacht  werden 
konnte.  Der  erste  technische  Versuch  zu  diesem  Zwecke 
wurde  auf  folgende  Art  gemacht.  Zu  10  Liter  Kupfervitriol- 
auflösung, welche  aus  den  Kisten  der  galvanischen  Kupfer- 
Abtheilung  der  Anstalt  genommen  war , wurde  so  lange 
gold-erschöpfte  Cyanauflösung  gegossen,  bis  kein  Niederschlag 
(bestehend  aus;  kohlensaurem  Kupferoxyd,  Cyankupfer  und 
zum  Theil  aus  Kupferoxydhydrat)  mehr  Statt  fand.  Dieser 
Niederschlag  wurde,  nachdem  er  durch  decantation  grosso  modo 
gehörig  mit  Wasser  ausgewaschen  war,  in  einen  kupfernen, 
1000  Liter  haltenden  Kessel  gelegt,  mit  Cyanauflösung  über- 
gossen und  bis  zur  völligen  Auflösung  des  Kupferniederschlags 
gekocht.  Auf  diese  Weise  erhielt  man  eine  Flüssigkeit,  mit 
welcher  man  bei  der  Behandlung  durch  den  galvanischen 
Strom  eiserne  und  gusseiserne  Gegenstände  mit  Kupfer  über- 
ziehen konnte.  Ausserdem  gab  diese  Kupfercyanauflösung, 
nachdem  Zinkvitriol  zugegossen  war,  bis  sich  ein  ziemlich  be- 
deutender weisser  Niederschlag  gebildet  hatte  und  nachdem 
das  Ganze  im  Verlauf  von  k oder  5 Tagen  von  Zeit  zu  Zeit 
umgerührt  und  dann  filtrirt  worden  war,  eine  Flüssigkeit, 
welche  bei  der  Behandlung  durch  den  galvanischen  Strom  Ei- 
sen und  Gusseisen  sehr  schön  bronzirte  (mit  Bronze  überzog). 
Wie  sorgfältig  auch  die  Zubereitung  des  Cyankaliums  in 
der  Anstalt  betrieben  wurde,  so  enthielt  dasselbe  doch  immer 
etw'as  Eisen.  Bei  der  Vergoldung  im  grossen  Maasstabe  schie- 
den sich  immer  aus  der  zu  vergoldenden  Bronze  kleine  Quan- 
titäten Kupfer,  Zinn  und  Zink  aus  und  gingen  in  die  Auflösung 
über.  Das  Vorhandensein  derselben  offenbarte  sieb  mit  der 
Zeit  immer  mehr  und  mehr  an  der  Goldflüssigkeit,  deren  Güte 
übrigens  in  Bezug  auf  den  Zweck  ihrer  Anwendung  durchaus 
nicht  schlechter  wurde.  Zu  einer  bekannten  Periode  der  Ver- 
goldung (nachdem  etwa  die  Hälfte  des  Goldes  ausgeschieden 
ist)  beginnt  ein  rother  Niederschlag  sich  auf  den  Platin- Anoden 
zu  bilden. 
Dieser  Niederschlag  wurde  lange  Zeit  und  immer  mit  gros- 
ser Wahrscheinlichkeit  für  eine  besondere  Goldverbindung 
gehalten,  welche  aus  Goldoxyd  mit  Cyan  Verbindung  u.  a.  m. 
bestände,  und  deshalb  wurde  dieser  Niederschlag  sorgsam  ge- 
sammelt, damit  aus  ihm  das  Gold  durch  spätere  gemeinschaft- 
liche Bearbeitung  der  goldhaltigen  Rückstände  ausgeschieden 
wrerde. 
Nicht  gering  war  meine  Verwunderung,  als  ich  die  Bildung 
eines  (dem  Aeusseren  nach)  ganz  gleichen  Niederschlages  auf 
der  Anode  in  einer  Flüssigkeit  bemerkte,  wo  das  Vorhanden- 
sein des  Goldes  gleich  Null  war,  oder  wo  sich  kaum  merk- 
liche Spuren  dieses  Metalles  gezeigt  hatten,  namentlich:  in 
Kupfercyanauflösung,  einem  gelegentlich  zum  Gebrauche 
nützlichen  Produkte  der  vom  Golde  erschöpften  Auflösungen. 
Diese  letzte  Erscheinung  erregte  in  mir  den  Wunsch,  mit 
der  Zusammensetzung  dieser  rothen  anodischen  Niederschläge 
genauer  bekannt  zu  werden. 
Beide  Niederschläge  enthalten  in  ihrer  Zusammensetzung 
Kalium,  Kupfer,  Eisen  und  Cyan.  Sie  lösen  sich  im  Wasser 
nur  zum  Theil  auf  und  zwar  beim  Kochen  ; Salzsäure,  welche 
sie  in  diesem  Falle  auch  auflöst,  giebt  in  dem  Rückstände  ein 
wenig  schwarzes  Pulver.  Wenn  man  zu  dieser  letzten  Auflö- 
sung Salpetersäure  zugiesst,  bildet  sich  ein  gelbbrauner  Nie- 
derschlag, welcher  sich  durch  Säuren  nicht  weiter  auflösen 
lässt. 
Königswasser  und  Salpetersäure  verändern  die  Nieder- 
schläge, indem  sie  dieselben  zu  einer  gelbbraunen  Masse  um- 
bilden und  theiUveis  auflösen.  Wenn  man  sie  mit  Schwefel- 
säure begiesst,  so  lösen  sie  sich  sogleich  darin  auf;  wenn  man 
dann  Wasser  in  die  Auflösung  giesst,  so  ergiebt  sich  nur  ein 
Niederschlag  von  einer  gelbbraunen  Farbe;  aber  wenn  die 
Auflösung  vorher  durchgekocht  wurde,  so  bildet  sich  hei  dem 
Zuschiitten  des  AVassers  kein  Niederschlag. 
Gang  der  Analyse.  Das  Gewicht  des  Pulvers  wurde  zu- 
erst geglüht,  dann  mit  Salpetersäure  angefeuchtet,  darauf  al- 
les bis  zur  Trockne  abgedampft;  der  Rest  wiederum  leicht 
geglüht,  damit  sich  die  Säure  von  den  Metallen  abscheide,  und 
darauf  gewogen.  Dieser  Rest  bestand  aus  Eisenoxyd,  Kupfer 
und  salpetersaurem  Kali.  AVeiter  wurde  dieser  Rückstand  in 
Salpetersäure  aufgelöst  und  das  Eisenoxyd  der  Auflösung  mit 
Ammoniak  niedergeschlagen  , das  Kupfer  aber  aus  der  nach- 
bleibenden Flüssigkeit  durch  Schwefelwasserstoff  als  Schwe- 
felmetall ausgeschieden,  dann  in  Salpetersäure  aufgelöst  und 
die  Auflösung  mit  Aetzkali  durchgekocht , damit  sich  das 
Kupfer  in  Oxydform  niederschlage.  AA^enn  man  nun  das  Ge- 
wicht der  Eisen-  und  Kupferoxyde  von  dem  ganzen  Gewicht 
des  Rückstandes  abzieht,  so  erhält  man  die  Menge  des  salpe- 
tersauren Kali,  aus  welchem  durch  Berechnung  das  Kalium 
gefunden  wird.  Die  quantitative  Bestimmung  des  Cyan  geschah 
auf  die  längst  und  allgemein  bekannte  Art,  d.  h.  indem  man 
einen  Theil  des  zu  untersuchenden  Stoffes  mit  einer  dreithei- 
ligen  Mischung  (bestehend  aus  i Theil  Aetznatron  und  2 Thei- 
len  Aetzkalk)  glüht.  Dabei  scheidet  sich  wie  bekannt  der  Stif- 
stoff  des  Cyan’s  in  Ammoniakform  ab;  dieser  wird  in  Salzsäure 
gesammelt,  der  sich  bildende  Salmiak  durch  Chlorplatin  nie- 
dergeschlagen und  indem  man  den  auf  diese  AVeise  erhaltenen 
Platinsalmiak  glühet,  erhält  man  metallisches  Platin  (Platin- 
schwamm), nach  dessen  Menge  die  Menge  des  Stifstoffes  be- 
rechnet wird  und  nach  diesem  letztem  wieder  der  Cyan. 
* 
